68 J- Kunz, Die magnetischeu Eigenschaften des Hämatits. 



dör außerordentlich rasclien Variation, welche die zu dem 

 Felde vertikale Komponente der Magnetisierung in der Nähe 

 des Minimums der magnetischen Intensität erfährt. Diese 

 raschen Variationen treten insbesondere unter dem Einflüsse 

 einer Feldstärke von etwa 3000 Gauß auf. Beim Hämatit 

 dagegen wurden bei keinen, weder bei schwachen noch bei 

 starken Feldern, weder bei der normalen noch bei der anor- 

 malen Gruppe, auch nur angenähert ebenso rasche Änderungen 

 der Ausschläge beobachtet wie beim Pyrrhotin ; daher können 

 beim Hämatit die Verhältnisse der drei elementaren Kompo- 

 nenten untereinander mit graphischen Methoden nur unsicher 

 bestimmt werden. 



Dreht sich, ausgehend von der Richtung der leichten 

 Magnetisierung des Kristalles das magnetische Feld in der 



magnetischen Ebene des Pyrrhotins von 0 bis 90^, so dreht 

 sich die Richtung der Magnetisierung zunächst sehr langsam 

 und wenn das Feld einen Winkel von 90^ zurückgelegt hat 

 und somit mit der Richtung der schwierigen Magnetisierbarkeit 

 übereinstimmt, so hat die Magnetisierung erst einen Winkel a 

 zurückgelegt (Fig. 4). Wenn jetzt die Richtung des Feldes sich 

 nur wenig dreht, so daß der Winkel etwas über 90^ steigt, so 

 geht die Magnetisierung sehr rasch über in eine andere Rich- 

 tung, die mit der negativen Richtung o x denselben Winkel a 

 einschließt. Die Rotationsgeschwindigkeit der Intensität der 

 Magnetisierung des PjaThotins ist also in der Richtung der 

 schwierigen Magnetisierbarkeit außerordentlich viel größer 

 als die Rotationsgeschwindigkeit des Feldes. Dreht sich das 

 Feld in der magnetischen Ebene von ox an, so drehen sich 

 auch zunächst langsam die elementaren Magnete aus ihrer 

 natürlichen Gleichgewichtslage heraus, nach der Drehung um 



0 



Fig. 4. 



